( 63i ) 



chlorhydrique étendu jusqu'à ce que ce dernier n'agisse plus sur le résidu. 

 Pendant cette opération il se dégage une grande quantité de gaz à odeur 

 très désagréable, contenant de l'hydrogène, de l'acétylène, du méthane 

 et de l'hydrogène bore. Le résidu est attaqué par l'acide chlorhydrique 

 concentré et bouillant, puis hué à l'eau. La matière qui reste, après ces 

 différents traitements, est formée en grande partie de cristaux de borure 

 de calcium et en petite quantité d'une matière organique plus légère qui a 

 pris naissance dans l'action de l'acide chlorhydrique sur le culot primitif. 



» A cause de sa faible densité, il est facile de séparer ce composé orga- 

 nique par lévigation. Le résidu est épuisé ensuite par l'éther et p.ir du 

 toluène. Ces liquides prennent une coloration intense et enlèvent une 

 nouvelle matière organique que l'on peut isoler par évaporation du dis- 

 solvant. C'est une substance brune, résineuse, se nitranl facilement 

 par l'acide azotique fumant, en fournissant un dérivé de couleur jaune, 

 soluble dans l'éther. Nous poursuivons l'étude de ce composé. 



)) Après des lay^ages réj)étés au toluène et à l'éther, le borure de calcium 

 est traité par l'acide fliiorhydriqueà chaud. On lave à l'eau et, après dessic- 

 cation, on épuise par rélher jusqu'à ce que ce dernier ne se colore |)lus. 

 La poudre cristalline ainsi obtenue est traitée par l'eau, puis par l'alcool 

 et enfin séchée dans le vide. 



» Cette poudre cristalline n'est pas absolument pure; elle renferme 

 encore une petite quantité de graphite et un peu de borure de carbone. 



» Propriétés physiques. — Le borure de calcium se |)résente sous la 

 forme d'une poudre noire brillante et cristalline. Examinée au microscope, 

 elle est formée de petits cristaux rectangulaires ou cubiques, transparents, 

 et de couleur jaunâtre lorsqu'ils sont très minces. Ce composé raye le 

 cristal de roche avec facilite. Sa dureté est assez grande pour rayer même 

 le rubis. Sa densité à -t- 1 5° est de 2, v33. Chauffé au four électrique, il fond 

 en une masse homogène à cassure cristalline. 



h Propriétés cliirtiiques. — I^e borure de calcium, chauffé au rouge dans 

 un courant d'hydrogène sec, n'est pas altéré. 



» Le fluor l'attaque à froid avec incandescence. Le chlore réagit au 

 rouge; il se produit un grand dégagement de chaleur et il se forme du 

 chlorure de calcium et du chlorure de bore. A la même température le 

 brome et l'iode l'attaquent mais plus lentement. 



» Chauffé en présence de l'air, il ne brûle qu'au rouge vif. La vapeur de 

 soufre réagit à peu près dans les mêmes conditions. 



